( 643 ) 



konvergent gepolariseerd licht een levendig gekleurd interferentiebeeld 

 zichtbaar; buitengewoon sterke dispersie van rhombisch karakter, 

 met om de eerste middellijn : q ^> v. In nagel-olie bedraagt de 

 schijnbare assenhoek ongeveer 49° voor de roode, en ongeveer 46° 

 voor de groene stralen. 



De olie deed op {021 j oplossingsfiguurtjes ontstaan, welke den 

 vorm hadden van gelijkbeenige trapezia ; zij zijn in overeenstemming 

 met de aangegeven symmetrie der kristallen. 



Het specifiek gewicht is : 1,278, bij 15° C. ; het aequivalentvolume 

 is : 189,28, en de topische assen zijn : 



X : if; : ca == 6,0875 : 7,1175 ; 4,3688 



Hoewel van het para-derivaat van Nordenskjöld in symmetrie 

 verschillend, is de analogie der beide isomeren toch in de waarde 

 der verhouding b : c duidelijk te erkennen : 



o-Nitrohenzyl'para-Toluidine : a : b : c'.= 1,000 : 1 : 0,6230. 

 o-Xitrobimzijl-ortho-TolukUne : a : b : c = 0.8552 : 1 : 0,6138. 



Het verschil in stand van methyl- en amino-groep ten opzichte 

 van elkaar, heeft dus voornamelijk slechts eene variatie der kristal- 

 parameters in ééne richting ten gevolge. 



Scheikunde. — De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan van 

 Dr. F. M. Jaeger: „Over plaatsings-isomere Dichloornitro- 

 benzolen" 

 (Mede aangeboden door den Heer H. W. Bakhuis Roozeboom). 



Van de zes theoretisch-mogelijke dichloornitrobenzolen, welke ik 

 voor eenigen tijd ter onderzoek van den heer Prof. Dr. Holleman 

 ontving, gelukte het, er vier in zoodanig meetbaren vorm te verkrijgen, 

 dat hunne kristallograüsche bepaling naar wensch te volvoeren was. 



Het verkrijgen van behoorlijk ontwikkelde kristallen dezer stoffen, 

 is, ondanks het groot kristallisatie-vermogen der meeste, eene lastige 

 en zeer tijdroovende zaak. Schuld daaraan is voor een deel de zeer 

 groote oplosbaarheid in de meeste organische oplosmiddelen, welke, 

 in verband met de lage smeltpunten dezer verbinding, vaak tot niet 

 onaanzienlijke oververzadiging aanleiding geeft, zoodat, bij de dan 

 plaatsgrijpende spontane kristallisatie, geen goedgevormde individuen, 

 maar moeilijk te onderzoeken kristal-aggregaten ontstaan. Voor een 

 deel echter is ook de bijzondere weekheid der gevormde kristallen 

 oorzaak, dat de meeste kromme vlakken en aanzienlijke geometri- 

 sche storingen vertoonen. Daarbij worden de vlakken, tijdens het 

 meten, door de warmte der lichtbron spoedig mat, zoodat aldus 



